453 



eine violette Lösung. Das Resultat der Analyse dunkelleberbrauner Stücke 

 war : 



Sauerstoff: 



Kieselsäure 25,00 13,33 



Manganoxyd 32,17 9,89 



Eisenoxyd 4,00 1,20 



Thonerde 1,70 0,79 



Manganoxydul .... 25,00 5,71 



Magnesia 2,00 0,80 



Wasser 9,00 8,00 



Diese Mischung entspricht wesentlich der Formel 



3MnO . Si0 3 + 2Mn 2 3 . Si0 3 + 4HO, 

 wobei ein kleiner Theil des Manganoxyduls durch Magnesia, und von Man- 

 ganoxyd durch Thonerde und Eisenoxyd vertreten wird. Die reine Mangan- 

 Mischung wäre der Formel zufolge: 



Kieselsäure 23,05 



Manganoxyd 40/15 



Manganoxydul 27,27 



Wasser ....... 9,22 



99,99. 



Mit Ubersetzung der Thonerde und des Eisenoxydes in Manganoxyd und 

 der Magnesia in Manganoxydul berechnet sich die Analyse folgendermassen : 



Kieselsäure 24,68 



Manganoxyd 38,23 



Manganoxydul 28,18 



Wasser 8,89 



99,98. 



Es wäre möglich, dass in dem Mineral eingemengter Manganit vorhan- 

 den, dass ihm alles Manganoxyd zuzuschreiben; aber selbst bei dieser, kei- 

 neswegs wahrscheinlichen Annahme bleibt eine neue Species mit der Formel 

 3MnO . 2Si0 3 -f- 3HO. Fundort: Grube Bornberg bei Herborn unfern Dillen- 

 burg in Nassau, auf einem 5 bis 6 F. mächtigen Diabas durchsetzenden Ei- 

 senstein-Lager, welches vom Liegenden zum Hangenden folgende Anordnung 

 zeigt: 1) Eisenkiesel 1 bis 2 F. mächtig: 2) dichter Rotheisenstein, 1 bis 

 2 J /2 F. mächtig; 3) das neue Manganerz, 1 bis l 1 ^ F. mächtig. Das Mineral 

 wurde durch v. Klipstein entdeckt und ihm zu Ehren Klips teinit benannt. 

 Von ähnlichen Mangansilicaten unterscheidet sich der Klipsteinit leicht durch 

 den Wassergehalt und durch die violette Farbe, welche er beim Erhitzen 

 concentrirter Phosphorsäure ertheilt. 



Tyler und Shepard: über Rahtit, Marcylit und Moronolit. (Sil- 

 liman, American Journ. XLI, No. 4 22, pg. 209 — 213.) 1. Rahtit. Das 

 Mineral ist derb und wird nach allen Richtungen von glatten, glänzenden, 

 prismatischen Hohlräumen durchzogen. H. == 3,5. G. = 4,128. Dunkel - 

 bleigrau. Röthlichbrauner Strich. Metallglanz. V. d. L. mit einigem Auf- 

 schäumen schmelzend , gibt auf Kohle Beschlag von Zinkoxyd. Chemische 

 Zusammensetzung: % 



